(35) 

 applicables dans certaines circonstances à la restauration des 

 monuments publics , à la fabrication des objets de moulure 

 lorsque la fabrication sur une grande échelle du silicate alcalin 

 soluble permettra d'obtenir ce produit à un prix modéré. 



Pierres dures artificielles avec les calcaires tendres et poreux. 



Lorsqu'au lieu de présenter aune dissolution de silicates alca- 

 lins la craie en poudre on la présente en pâte naturelle ou 

 artificielle suffisamment consistante , il y a également absorp- 

 tion de silice en quantité qu'on peut faire varier à volonté , les 

 craies augmentent de poids , prennent un aspect lisse , un 

 grain serré et une couleur plus ou moins jaunâtre, selon qu'elles 

 sont plus ou moins ferrugineuses. 



Les immersions peuvent avoir lieu à froid ou à chaud , et 

 quelques jours d'exposition à l'air suffisent ensuite pour trans- 

 former la craie , ou tout autre calcaire poreux , en un calcaire 

 siliceux d'une dureté assez grande pour rayer quelques marbres 

 et qui augmente graduellement par le séjour à l'air. Trois à 

 quatre pour cent de silice absorbée donnent déjà une très- 

 grande dureté à la craie. 



Les pierres ainsi préparées sont susceptibles de recevoir un 

 beau poli , mais le durcissement d'abord superficiel ne pénètre 

 au centre que si la pierre est suffisamment poreuse. Les craies 

 à grain serré ne durcissent fort qu'à la surface parce que l'air 

 ne peut pénétrer au centre. Toutefois pour ces dernières pierres, 

 lorsque la surface durcie est enlevée par le frottement , une 

 autre couche de pierre dure , siliceuse , se forme : pour ce dur- 

 cissement successif , on arrive à de meilleurs résultats en expo- 

 sant les pierres à l'air légèrement humide qu'à l'air sec. 



En raison de leur dureté , de leur grain fin et uniforme , les 

 craies ainsi préparées me paraissent pouvoir devenir d'une 

 grande utilité pour faire des travaux de sculpture , des orne- 



